308 COLOMAN v. SZILY JUNIOR. 
um den Torsionswinkel von 227 oder 397 ist, dauert der erste 
Widerstandsabschnitt bei dem in Vornhinein stark (um 90'9r). 
gedrehten und eine Deformation von 10'297 erlittenen Draht bis. 
7'327 und so ist mit Recht zu erwarten, dass auch die Elastieitäts- 
grenze in dieser Gegend ist. Der directe Versuch erwies auch dies. 
Was endlich das Gebahren der deformierten Drähte über die 
Flastieitätsgrenze hinaus angeht, ist hier der Charakter der Wider- 
standsveränderung derselbe, als bei dem natürlichen Draht, doch 
vollzieht sich das Wachsen des Widerstandes viel langsamer. 
Das bisher Gesagte bezieht sich alles auf Constantan- 
drähte von ein und demselben Querschnitt. Nun ist noch übrig zu 
untersuchen, was für eine Rolle der Querschnitt hat. Hiefür zog 
ich den in den vorigen Versuchen benützten Draht von z2mm. auf 
0°39 mm. aus, glühte denselben sorgfältig aus und unterzog ihn 
einer bis auf A0'2r gehenden Versuchsreihe. Das Wachsthum des. 
Widerstandes war nun so langsam, dass es bei den ersten Torsio- 
nen gar nicht constatiert werden konnte. Naturgemäss konnte 
auch der Einklang mit der Elasticitätsgrenze nicht so klar be- 
obachtet werden. Die Elasticitätsgrenze war, nach einer unmittel- 
baren Bestimmung, innerhalb von 10'2z. Auch habe ich beobach- 
tet, dass die durch die Torsion verursachte Widerstandsverände- 
rung in viel stärkerem Maasse wächst, als der Querschnitt. 
Nach den Erfolgen der an dem Constantandraht gemachten 
Versuche gehe ich nun auf den anderen Theil dieser Arbeit über: 
auf das Ausdehnen dieser Versuche auf die gewöhnlichen Metalle. 
Als Übergang untersuchte ich erst Drähte von Neusilber und 
Nickelin, deren Ausdehnunescoefficienten vom Standpunkte der 
gewöhnlichen Praxis noch sehr klein sind. Ich musste aber ein- 
sehen, dass die bei dem Constantandraht angewandte Methode 
sich hier wegen der fortwährenden Temperaturveränderung, die 
mit dem Thermometer gar nicht gemessen werden konnte, doch 
den Werth des Widerstandes von Minute zu Minute änderte, nicht 
bewähren kann. Ich musste also die Empfindlichkeit bis auf die 
Hunderttausendstel verringern. Nun war zwar der Temperatur- 
wechsel nicht so störend, doch konnte anderseits auch die: 
Widerstandsveränderung nicht von Schritt zu Schritt bestimmt 
werden, da bei den ersten Torsionen absolute Beständigkeit, später 
